( 922 ) 



gène pur et sec. Nous avons pensé qu'un procédé analogue nous permet- 

 trait d'obtenir par une sorte de sublimation la blende hexagonale, qui nous 

 paraissait souvent comme volatilisée en cristaux lancéolés, d'une grande 

 transparence, et attachés à la paroi supérieure de nos creusets. Nous avons, 

 en effet, parfaitement réussi. 



» Dans un tube de porcelaine contenant du sulfure de zinc placé dans 

 des nacelles et chauffé au rouge vif, nous avons fait passer un courant d'hy- 

 drogène très-lent. L'hydrogène n'a pas été absorbé, il ne s'est produit au- 

 cune trace d'acide sulfhydrique. Par conséquent, aucun phénomène appa- 

 rent ne s'est manifesté, et pourtant tout le sulfure de zinc, qui est absolu- 

 ment fixe, a été comme volatilisé, transporté dans les parties moins chaudes 

 de l'appareil sous forme de cristaux transparents et de la plus grande régu- 

 larité : c'est de la blende hexagonale (du moins ces cristaux rétablissent la 

 clarté entre deux prismes de Nicol avec la plus grande énergie). Voici ce qui 

 s'est passé : le sulfure de zinc a été réduit au rouge vif par l'hydrogène; un 

 mélange de vapeurs de zinc et d'acide sulfhydrique en est résulté. Quand le 

 mélange est arrivé lentement dans les parties du tube où la chaleur était 

 moindre, une réaction inverse et totale a eu lieu. Le zinc s'est emparé de 

 nouveau du soufre pour former de la blende hexagonale, véritables cadmies 

 sulfurées, et l'hydrogène est redevenu libre : il a servi d'agent minérali- 

 sateur. Il est clair d'après cela que, malgré l'opinion reçue, le zinc sulfuré 

 de la nature a pu être produit par l'action de l'hydrogène sulfuré sur le zinc 

 métallique, ou même de l'oxyde ou d'une combinaison d'oxyde de zinc 

 convenablement choisie. Il est remarquable aussi que dans cette expérience 

 une quantité limitée d'hydrogène peut servir à la production d'une quan- 

 tité illimitée de blende, puisque celle-ci n'en fixe aucune portiorf. 



» Nous avons voulu donner la preuve que cette volatilisation de la 

 blende est seulement apparente : nous avons chauffé pour cela du sulfure 

 de zinc dans de l'hydrogène sulfuré à une très-haute température, et nous 

 n'avons remarqué aucune trace de sublimation dans le tube de porcelaine 

 où se faisait l'expérience. 



« De ces expériences on pouvait, il semble, conclure que la blende 

 octaédrique a été faite dans la nature, soit par voie humide (expérience de 

 M. de Senarmont), soit à basse température; qiie la blende hexagonale, au 

 contraire, est un produit d'origine ignée. Cette conclusion paraîtrait d'au- 

 tant plus légitime, que les corps dimorphes s'obtiennent presque toujours 

 au milieu de circonstances physiques différentes, souvent incompatibles. 

 Mais une observation que nous avons faite montre combien il faut être pru. 



